Khoản 4.3 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến được gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) để được hướng dẫn và xử lý. Phụ lục 1. Tổng nhiệt trở R0 của lớp vỏ bao che 1) Công thức xác định tổng nhiệt trở R0 (m2.K/W) trong đó: hN, hT Lần lượt là hệ số trao đổi nhiệt bề mặt ngoài và bề mặt trong của kết cấu vỏ bao che (Phụ lục 3), W/(m2.K); bi Bề dày của lớp vật liệu thứ i, m; λi Hệ số dẫn nhiệt của lớp vật liệu thứ i trong kết cấu bao che (Phụ lục 2), W/m.K; n Số lượng các lớp vật liệu của kết cấu vỏ bao che; Ra Nhiệt trở của lớp không khí bên trong kết cấu vỏ bao che, nếu có (Phụ lục 4), m2.K/W. 2) Các thông số vật lý của vật liệu (Phụ lục 2, 3, 4) Phụ lục 2. Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu xây dựng (Tham khảo) Tên vật liệu Khối lượng đơn vị, kg/m3 Hệ số dẫn nhiệt , W/(m.K) 1. Bê tông Ngói xi măng lưới thép 2500 2,04 Bê tông cốt thép 2400 1,55 Bê tông nặng 2200 1,20 Bê tông nhẹ (bê tông xỉ) 1500 0,70 1200 0,52 1000 0,41 Bê tông bọt hấp hơi nóng 1000 0,40 800 0,29 600 0,21 400 0,15 Bê tông bọt silicat hấp hơi nóng 800 0,29 600 0,21 400 0,15 2. Thạch cao Tấm thạch cao tường 1000 0,23 Bê tông thạch cao xỉ lò 1000 0,37 3. Vật liệu nung, vữa xây Gạch đất sét nung 2000 0,93 Gạch đất sét nung 1600 0,70 Gạch đất sét nung xây với vữa nặng 1800 0,81 Gạch đất sét nung xây với vữa nhẹ 1700 0,76 Gạch rỗng (1300 kg/m3) xây với vữa nhẹ (1400 kg/m3) 1350 0,58 Gạch nhiều lỗ xây với vữa nặng 1300 0,52 Vữa xi măng 1800 0,93 Vữa tam hợp 1700 0,87 Vữa vôi 1600 0,81 4. Gạch không nung, blốc bê tông khí chưng áp Gạch xỉ 1400 0,58 Gạch silicat xây với vữa nặng 1900 0,87 Gạch không nung khí chưng áp 400 - 900 0,12 - 0,13 Bê tông khí chưng áp (AAC) 400 - 800 0,153 5. Vật liệu thủy tinh Kính (vách, cửa) 2500 0,78 Sợi thủy tinh 200 0,06 6. Vật liệu gỗ Gỗ thông, gỗ tùng (ngang thớ) 550 0,17 Gỗ thông, gỗ tùng (dọc thớ) 550 0,35 Ván gỗ dán 600 0,17 Ván sợi gỗ 600 0,16 250 0,08 150 0,06 Gỗ lie 250 0,07 7. Kim loại Thép, tôn 7850 58 Nhôm 2600 220 CHÚ THÍCH: - Đơn vị W/(m.K) = 0,86 kcal/m.h.0C; - Có thể sử dụng hệ số dẫn nhiệt của vật liệu theo kết quả thí nghiệm; hoặc số liệu trong tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 10456:2007. Phụ lục 3. Hệ số trao đổi nhiệt bề mặt của kết cấu vỏ bao che (Tham khảo) Tên hệ số Hướng dòng nhiệt Nằm ngang (đối với tường) Đi lên (đối với mái) Đi xuống (đối với mái) Hệ số trao đổi nhiệt bề mặt ngoài hN, W/(m2.K) 25 25 25 Hệ số trao đổi nhiệt bề mặt trong hT, W/(m2.K) 7,692 10 5,882 CHÚ THÍCH: Xem tiêu chuẩn ISO 6946:2007. Phụ lục 4. Nhiệt trở lớp không khí không được thông gió Ra, (m2.K/W) (Tham khảo) Chiều dày lớp không khí, mm Hướng dòng nhiệt Nằm ngang (đối với lớp không khí thẳng đứng) Đi lên (đối với lớp không khí nằm ngang) Đi xuống (đối với lớp không khí nằm ngang) 0 0,00 0,00 0,00 5 0,11 0,11 0,11 7 0,13 0,13 0,13 10 0,15 0,15 0,15 15 0,17 0,16 0,17 25 0,18 0,16 0,19 50 0,18 0,16 0,21 100 0,18 0,16 0,22 300 0,18 0,16 0,23 CHÚ THÍCH: Xem tiêu chuẩn ISO 6946:2007. Phụ lục 5. Hệ số hấp thu bức xạ của bề mặt vật liệu (Tham khảo) STT Vật liệu, bề mặt, và màu sắc Hệ số α A. Mặt tường 1 Đá vôi mài nhẵn, màu sáng 0,35 2 Đá vôi mài nhẵn, màu thẫm 0,50 3 Đá cẩm thạch mài nhẵn, màu trắng 0,30 4 Đá cẩm thạch mài nhẵn, màu thẫm 0,65 5 Đá granit mài nhẵn, màu xám nhạt 0,55 6 Đá granit màu xám, đánh bóng 0,60 7 Gạch men, màu trắng 0,26 8 Gạch men, màu nâu sáng 0,55 9 Gạch thông thường, bám bụi bẩn 0,77 10 Gạch thông thường, màu đỏ mới 0,7 - 0,74 11 Gạch ốp mặt, màu sáng 0,45 12 Mặt bê tông phẳng, nhẵn 0,54 - 0,65 13 Mặt trát vữa, sơn màu vàng - trắng 0,42 14 Mặt trát vữa, sơn màu thẫm 0,73 15 Mặt trát vữa, sơn màu trắng 0,40 16 Mặt trát vữa, sơn màu lam nhạt 0,59 17 Mặt trát vữa, sơn màu xi măng màu xám 0,47 18 Mặt trát vữa, sơn màu xi măng trắng 0,32 19 Gỗ mộc 0,59 20 Gỗ sơn màu thẫm 0,77 21 Gỗ sơn màu vàng nhạt 0,60 B. Mặt mái 22 Tấm fibro xi măng mới, màu sáng 0,42 23 Tấm fibro xi măng, màu sáng, sau 6 tháng sử dụng 0,61 24 Tấm fibro xi măng, màu sáng, sau 12 tháng sử dụng 0,71 25 Tôn màu sáng 0,26 26 Tôn màu đen 0,86 27 Ngói màu đỏ hoặc nâu 0,65 - 0,72 28 Ngói xi măng màu xám 0,65 29 Thép tráng kẽm mới 0,30 30 Thép tráng kẽm, bám bụi bẩn 0,90 31 Nhôm không làm bóng 0,52 32 Nhôm đánh bóng 0,26 C. Mặt quét sơn 33 Sơn màu hồng 0,52 34 Sơn màu xanh da trời 0,64 35 Sơn Coban, màu xanh sáng 0,58 36 Sơn Coban, màu tím 0,83 37 Sơn màu vàng 0,44 38 Sơn màu đỏ 0,63 D. Vật liệu xuyên sáng 39 Kính dày 7mm 0,076 40 Kính dày 4,5 mm 0,04 41 Kính có bề mặt hấp thụ nhiệt dày 6,0 mm 0,306 42 Màng polyclovinyl, dày 0,1 mm 0,096 43 Màng polyamit AFF, dày 0,08 mm 0,164 44 Màng polyetylen, dày 0,085 mm 0,109 Phụ lục 6. Tổng nhiệt trở R0 của một số loại tường và mái thông dụng (Tham khảo) STT Các lớp vật liệu Chiều dày, m Hệ số λ, W/(m.K) R0, m2.K/W A. Tường xây gạch đặc đất sét nung (chiều dày quy ước 110/220 mm) 1 2 3 Lớp vữa xi măng trát ngoài Gạch đặc đất sét nung1 Lớp vữa xi măng trát trong 0,015 0,105/0,220 0,015 0,93 0,81 0,93 0,48/0,62 B. Tường xây gạch rỗng đất sét nung (chiều dày quy ước 110/220 mm) 1 2 3 Lớp vữa xi măng trát ngoài Gạch rỗng đất sét nung2 Lớp vữa xi măng trát trong 0,015 0,105/0,220 0,015 0,93 0,52 0,93 0,55/0,77 C. Tường gạch bê tông khí chưng áp AAC (chiều dày quy ước 100/200 mm) 1 Lớp vữa xi măng trát ngoài 0,015 0,93 1,00/1,65 2 Gạch AAC (γ = 600 kg/m3)3 0,100/0,200 0,153 3 Lớp vữa xi măng trát trong 0,015 0,93 D. Tường gạch bê tông (chiều dày quy ước 110/220 mm) 1 Lớp vữa xi măng trát ngoài 0,015 0,93 0,50/0,66 2 Gạch bê tông (xỉ)4 0,105/0,220 0,70 3 Lớp vữa xi măng trát trong 0,015 0,93 E. Tường gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (chiều dày quy ước 110/220 mm) 1 Lớp vữa xi măng trát ngoài 0,015 0,93 0,63/0,94 2 Gạch bê tông bọt, khí5 0,105/0,220 0,37 3 Lớp vữa xi măng trát trong 0,015 0,93 F. Tường gạch silicat (chiều dày quy ước 110/220 mm) 1 Lớp vữa xi măng trát ngoài 0,015 0,93 0,47/0,60 2 Gạch silicat 0,105/0,220 0,87 3 Lớp vữa xi măng trát trong 0,015 0,93 G. Panen 3D6 (chiều dày 160/180 mm) 1 Lớp vữa xi măng trát ngoài 0,015 0,93 1,04/1,54 2 Tấm 3D bằng xi măng lưới thép 0,05 0,93 3 Lớp xốp polystyrol (EPS) 0,03/0,05 0,04 4 Tấm 3D bằng xi măng lưới thép 0,05 0,93 5 Lớp vữa xi măng trát trong 0,015 0,93 H. Mái với lớp cách nhiệt: Xem TCVN 9258:2012 ________________ 1 TCVN 1451:1998 Gạch đặc đất sét nung 2 TCVN 1450:2009 Gạch rỗng đất sét nung 3 TCVN 7959:2011 Gạch bê tông khí chưng áp (AAC) 4 TCVN 6477:2011 Gạch bê tông 5 TCVN 9029:2011 Bê tông nhẹ. Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp. Yêu cầu kỹ thuật 6 TCVN 7575:2007 Tấm 3D dùng trong xây dựng 4.3 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến được gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) để được hướng dẫn và xử lý. Phụ lục 1. Tổng nhiệt trở R0 của lớp vỏ bao che